Държавен вестник, бр. 23, 2017 г., стр. 35

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35  
Характеристики
Изискване
4.
Спецификации за 
изпълнение на по­
критието 
Трябва да има минимум две ивични боядисвания и два слоя основна боя с 
изключение на това, че второто ивично боядисване, само на заварени шевове, 
може да бъде намалено по обхват, когато е доказано, че МДСС може да се 
постигне чрез двата слоя, за да се избегне ненужното наслояване. Всяко на­
малено по обхват второ ивично боядисване трябва да бъде подробно описано 
в Техническото досие на покритието.
Ивичното боядисване се нанася с четка или валяк. Валякът се използва само 
за орнаменти, малки отвори и т.н. Всеки слой основна боя трябва да бъде 
подходящо третиран преди полагане на следващия слой в съответствие с 
препоръките на производителя на покритието.
Спецификациите за изпълнение на покритието включват времето за изсъхване 
на първия слой до нанасяне на следващия и времето за изсъхване на втория 
слой, посочено от производителя. Повърхностните замърсители, като ръжда, 
мазнини, прах, сол, масло и т.н., трябва да бъдат отстранени преди боядисване. 
Методът трябва да бъде в съответствие с препоръките на производителя на 
боя. Абразивните частици, вградени в покритието, трябва да бъдат отстранени.
5.
МДСС (минимал­
на дебелина на су­
хия слой)1
МДСС 320 µm по правилото 90/10 за епоксидни системи; други системи – спо­
ред спецификациите на производителя на покритието. Максимална обща 
дебелина на сухия слой – според подробните спецификации на производителя. 
Трябва да се внимава да се избягва прекомерното увеличаване на дебелината 
на сухия слой. Дебелината на мокрия слой се проверява редовно по време 
на полагането. Разредителите се ограничават до видовете и количествата, 
препоръчани от производителя.
2. ППП (Първична подготовка на повърхността)
1.
Бластиране и про­
фили2,3
Бластиране с абразив до степен Sa 2 ½; с профили между 30 – 75 µm. 
Бластирането не се извършва, когато:
	
1.	 относителната влажност е над 85 %; или
	
2.	 температурата на повърхността на стоманата е по-малка от 3 °С над 
точката на оросяване.
В края на подготовката на повърхността и преди полагане на грунда се из­
вършва проверка на чистотата на стоманената повърхност и грапавостта на 
профилите в съответствие с препоръките на производителя относно покритието.
2.
Ограничение за 
водоразтворима 
сол, еквивалентно 
на NaCl4
≤ 50 mg/m2 натриев хлорид
3.
Заводски грунд
Цинково-силикатен грунд или еквивалентен.
Съвместимостта с основната система за покритие се потвърждава от произ­
водителя на покритието.
3. Вторична подготовка на повърхността
1.
Състояние на сто­
маната5
Стоманената повърхност, върху която ще се полага покритие, се подготвя 
така, че избраното покритие да бъде равномерно разпределено с необходи­
мата МДСС и да има подходяща адхезия чрез премахване на остри ръбове, 
шлайфане на заваръчни шевове и премахване на заваръчни пръски и какъвто 
и да е замърсител на повърхността до степен P2.
Ръбовете трябва да се заоблят с радиус минимум 2 mm или шлайфат с трой­
но дискова машина или най-малкото обработени чрез еквивалентен процес 
преди боядисване.
2.
Обработка на по­
върхността6
Бластиране с абразив до степен Sa 2½ на повреден грунд и заварки. Всички 
повърхности, върху които ще се полага покритие, се бластират с абразив до 
степен Sa 2½, като се премахва най-малко 70 % от здравия грунд, който не е 
преминал предварителна квалификация съгласно процедурите за изпитване в 
таблица 1.3. Ако цялата система за покритие, съдържаща епоксидна основна 
боя и грунд, е преминала предварителна квалификация съгласно процедурите 
за изпитване в таблица 1.3, здравият грунд може да се запази, при условие 
че се използва една и съща епоксидна система. Запазеният заводски грунд 
се почиства чрез бластиране, измиване с вода под високо налягане или ек­
вивалентен метод.
Ако цинково-силикатният заводски грунд е преминал предварителна квали­
фикация съгласно процедурите за изпитване в таблица 1.3 като част от епок­
сидна система за покритие, той може да се използва в комбинация с други 
епоксидни покрития, посочени в таблица 1.3, при условие че съвместимостта 
е потвърдена от производителя чрез изпитването съгласно приложение 1 
или в съответствие със Стандарта за изпълнение на защитни покрития на 
баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на танкове в 
двойния корпус на корабите за сухи насипни товари (Резолюция MSC.215(82).